용융 염 및 염 조성물 의 상변화 물질 이 갖 는 상술 한 한계점 을 해소 하 기 위하 여 , 상변화 물질 의 캡슐 화 ( encapsulation ) , 다공성 기 지부 ( porous matrix ) 의 이용 및 높 은 전도성 나노 물질 ( highly conductive nanomaterials ) 첨가 의 세 가지 대표 적 인 해결책 이 존재 한다 . 첫 번 째 로서 , 질산염 ( nitrate salts ) 또는 염 화염 ( chloride salts ) 을 강철 ( stainless ) 및 붕 규산염 ( borosilicate ) 과 같 은 부식 방지 물질 ( anti - corrosive materials ) 과 함께 캡슐 화 ( encapsulation ) 하 는 것 은 상변화 물질 의 높 은 열안 정성 을 제공 한다 . 질산염 을 우선 FEP ( fluorinated ethylene propylene ) 또는 PTFE ( polytetrafluoroethylene ) 와 같 은 유연 한 폴리머 로 유압 프레스 방법 ( hydraulic pressing method ) 으로 도포 하 고 , 이후 전기 도 금법 ( electroplating method ) 로 니켈 ( nickel ) 을 증착 시킨다 . 이 는 상변화 물질 의 기계 적 강도 를 향상 시킬 뿐 만 아니 라 , 열 순환 ( thermal cycles ) 이 안정 화 ( stable operation ) 을 가능 하 게 한다 . 두 번 째 로 , 구리 폼 ( copper foam ) , 구리 - 강 합금 폼 ( copper - steel alloy foam ) , 그라 파이트 폼 ( graphite foam ) , 팽창 그라 파이트 ( expanded graphite ) 와 같 은 열 전도성 기지 부로 의 액상 의 상변화 물질 ( liquid - state phase change materials ) 의 함침 ( infiltrating ) 은 기 지부 재료 ( materials ) 로 의 10 ~ 20 wt % 첨가 로서 5 ~ 7 배 의 열전도 성 을 강화 시킨다 . 그러나 , 용융염 에 다공성 폼 ( porous foam ) 으로서 부식 취약 재료 ( corrosion - weak materials ) ( e . g . 구리 ) 를 이용 하 는 것 은 크랙 형성 으로 인한 열 순환 작동 ( thermal cyclic operations ) 의 안정 성 을 감소 시킬 수 있 다 . 따라서 , 안정 성 으로 인하 여 상변화 물질 에 대한 부식 저항성 을 갖 는 필러 물질 ( filler materials ) 이 요구 된다 . 마지막 으로 , 마그네슘 나노 입자 ( magnesium nanoparticles ) , 탄소 나노 튜브 ( carbon nanotube ) 및 그래핀 ( graphene ) 을 포함 하 는 높 은 전도 성 및 부식 방지 나노 물질 을 용융 염 및 염 조성물 에 분산 시켜 1 . 5 ~ 2 . 0 wt % 의 나노 물질 의 함유 시 열전도도 를 1 . 5 ~ 1 . 6 배 향상 시킬 수 있 다 . 이러 한 상변화 물질 에 많 은 양 의 나노 물질 을 첨가 하 는 것 은 나노 물질 들 의 응집 을 유발 하 여 열정 성능 ( thermal performance ) 을 저하 시킨다 .